328 Seebeck 



Erstarrung in entgegengesetzte Zustande von Sprödigkeil und Dehn- 

 barkeit versetzt werden (1). 



Stahl, welcher glühend in kaltem Wasser abgelöscht worden, 

 nahm jedesmahl eine höhere Stelle in der magnetischen Reihe ein, 

 als der langsam an der Luft abgekühlte. Weiches graues Roh- 

 eisen auf dieselbe Art behandelt, zeigte ein gleiches Verhalten. Reide 

 Körper konnten durch die entgegengesetzte Art der Abkühlung mehr- 

 mahls nach einander bald in die höhere, bald in die liefere Stelle der 

 Pieihe versetzt werden. 



Ein Alliage von acht und siebzig Theilen Kupfer und zwei 

 und zwanzig Theilen Zinn, welches (d'Arcet's Entdeckung zu Folge) an 

 der Luft langsam abgekühlt, spröde ist, und nach plötzlichem Er- 

 kalten im Wasser, unter dem Hammer streckbar wird; — nimmt 

 nach der langsamen Ahkühlung eine höhere und nach der jähen 



Abkühlun« eine tiefere Stelle in der Reihe ein. Auch dies Alliace 

 o ö 



konnte durch das angegebene Verfahren mehrmals nach einander wech- 

 selsweise höher und tiefer in der Reihe gestellt werden. (2) 



Alle drei Körper, das graue Ruheisen, der Stahl und das 

 ebengenannle Alli age verhalten sich also darin einander gleich, dafs sie 

 im harten und spröderen Zustande höher, im weichen und 

 dehnbaren lief er in der magnetischen Reihe zu stehen kommen, — 

 worüber die folgende Tabelle noch speciellere Auskunft giebt. (5) 



(1) Die folgenden, in diesem §. angeführten Versuche -wurden nach der Vorlesung vom 

 Februar, doch mich in der ersten Hälfte des Jahres 1822 angestellt. 



(ü) Jcli bemerke noch, dafs das Alliage bei diesen Versuchen nur bis zum schwachen 

 Rothglühen erhitzt wurde. — Auf dem Bruche erscheinen die langsam abge- 

 kühlten Stücke [welche dem Zinn in der magnetischen Reihe nahe stehen] feinkörnig 

 und gräul i ch w e i fs , -- die plötzlich in kaltem Wasser abgelöschten [welche dem 

 Rupfer No. 2 in der Wirkung nahe kommen] grobkörnig und lombakbraun; — 

 angefeilt aber haben beide eine ganz gleiche speis gelbe Farbe. In der Bestim- 

 mung der magnetischen Polarisation verhalten sich die angefeilten Flächen den Bruch- 

 flächen gleich, doch zeigt sich in der Starke der Wirkung dieser Flächen eine Verschie- 

 denheit, bei schwacher Erwärmung der Kettenglieder. 



(5) Die doppelte Stellung, welche Fischer' s gelber Stahl in der Reihe einnimmt, 

 (S. den vorhergehenden §.) scheint auch eine Folge der ungleichen Abkühlung seiner 

 beiden Enden zu seyn. Das eine Ende, und zwar das in der Reihe höher stehende, 

 war entschieden härter als das andere. 



